Übee einen eigenthümlichen Molecülak-Zustand des Zinnes. 5 



schuldig bleiben, weil man bei einer scharfen Bestimmung mit Schwierigkeiten zu kämpfen 

 hat, welche mir bis jetzt zu überwinden nicht gelungen ist. Die Hauptschwierigkeit ist die 

 überaus grosse Zerklüftung des sandartigen Zinnpulvers durch höchst feine, mit Luft ange- 

 füllte Spalten, und diese erfordert das Zerfallen des Zinnes im vollkommen luftleeren 

 geschlossenen Räume, was zu erreichen ich mich bemühen werde, sobald meine gegenwärtig 

 angegriffene Gesundheit hinreichend hergestellt sein wird. 



Erhitzt man das in seiner Struktur auf die beschriebene Weise veränderte Zinn bis 

 zum Schmelzen, so bleibt eine nicht unbedeutende Menge in oxydirtem Zustande zurück, 

 was wiederum als eine Folge seiner zerklüfteten Beschaffenheit zu betrachten ist. Das 

 geschmolzene Zinn nimmt beim Erkalten vollkommen das gewöhnliche Ansehen des Zinnes 

 an, und setzt man ein solches einer hinreichend niederen Temperatur aus, so erleidet es 

 wieder dieselbe Veränderung wie früher, ausser wenn es beim Schmelzen mit anderen 

 Metallen verunreinigt worden sein sollte. Beimengungen fremder Metalle scheinen nämlich 

 im Stande zu sein, das Zerfallen des Zinnes bis auf einen gewissen Punkt wenigstens zu 

 verhindern, und das englische Stangon-Zinn, welches für Aveniger rein als das Banca-Zinn 

 gilt, blieb in meinen Versuchen bei einer Banca-Zinn zum Zerfallen bringenden Temperatur 

 längere Zeit vollkommen unverändert. Ein hiesiger Zinngiesser, welcher zinnerne Gefässe, 

 z. B. Theekannen, für die Regierung zu liefern hat, erklärte mir, kein Banca-Zinn mehr, 

 sondern nur englisches Stangen-Zinn dazu anwenden zu wollen, weil dieses nicht dem Zer- 

 fallen ausgesetzt sei. In der That hat man mir von mehreren Seiten zinnerne Theekannen 

 mitgetheilt, welche mehr oder weniger grosse und zahlreiche graue aufgetriebene Stellen 

 zeigten, an denen die Struktur des Zinnes eine Veränderung erlitten und eine bröcklige 

 Beschalfenheit angenommen hatte. Auch hier werden weitere Versuche mehr Aufklärung 

 geben. 



Ausser dem gewöhnlich im Handel vorkommenden englischen Stangen-Zinn giebt es, 

 wie bekannt, noch das sogenannte grain-till, von welchem ich eine Probe aus England 

 erhalten habe, wo es, wie man mir mittheilt, einen 1 5 Procent theureren Preis als das gewöhn- 

 liche Zinn besitzt. Das grain-till wird aus dem allerreinsten Zinnerze gewonnen, und um 

 seine Reinheit anschaulich zu machen, wird es einer besonderen Manipulation unterworfen. 

 Diese soll darin bestehen, dass man das geschmolzene Zinn in halbkugeligen Gefässen, welche 

 ^00 bis 300 Pfd. davon fassen, erkalten lässt, und ehe es bis zur Temperatur des kochen- 

 den Wassers erkaltet ist, aus einer Höhe von wenigstens zwanzig Fuss auf eine steinerne 

 Diele fallen lässt, wodurch es eine säulenartige, einigermassen an eine Basaltformation 

 erinnernde Beschaffenheit annimmt. Dieses Zinn hat aber die gewöhnliche Beschaffenheit 

 des Zinnes, ist metallisch glänzend ohne die geringste Sprödigkeit und zeigt das bekannte 

 Schreien des Zinnes beim Biegen, so dass es mit dem zerfallenen Zinne gar nicht zu ver- 

 wechseln ist. Durch Fig. 5 ist ein Stückchen solchen Zinnes abgebildet, dessen einzelne 

 Theile sich schwer ohne verbogen zu werden von einander trennen lassen, aber, wie ersicht- 

 lich, bedeutend grössere Dimensionen haben, als die des zerfallenen Ziimes. Wird dieses 



